1000 EISEN, KOBALT UND NICKEL. 



zum Gemenge von Erz und Kohle Zuschläge, d. h. Substanzen zuzu- 

 setzen, die mit der Gangart eine leicht schmelzbare glasige Masse 

 — die Schlacke bilden. Für Kieselerde dienen Kalkstein mit Thon 

 als Zuschlag, für Kalkstein — Kieselerde, wie dies sowol specielle 

 Versuche, als auch die langjährige Praxis des Hochofenbetriebs 

 gezeigt haben 7 ). 



In die zum Ausbringen des Eisens aus seinen Erzen dienenden 

 Oefen müssen also nach dem oben Auseinandergesetzten folgende 

 Stoffe eingeführt werden : 1) Eisenerz — bestehend aus Oxyden 

 des Eisens und der sie begleitenden Gangart; 2) Zuschläge — 

 die mit der Gangart eine leicht schmelzbare Schlacke bilden; 

 3) Kohle, welche: a) zur Reduktion des Eisens, b) zur Bildung von 

 Roheisen, das aus dem sich mit der Kohle verbindenden reduzirten Ei- 

 sen entsteht und c) hauptsächlich zur Erzeugung der nicht nur für die 

 oben genannten nur bei hohen Temperaturen stattfindenden Reaktio- 

 nen, sondern auch zum Schmelzen des Roheisens und der Schlacke 

 erforderlichen Hitze dient; 4) Luft, welche das Brennen der Kohle 

 unterhält. Die Luft wird behufs Ersparung an Brennstoff und 

 Erzielung einer möglichst hohen Temperatur vorgewärmt (hierbei 

 wenn sie feucht ist, zugleich getrocknet) und mittelst besonderer 

 Windgebläse unter erhöhtem Druck in den Ofen eingepresst, wo- 

 durch die Temperatur im Ofen und somit der ganze Schmelzprozess 

 sich nach Bedarf regeln lassen. Alle diese zum Ausschmelzen des 

 Eisens nothwendigen Stoffe müssen sich offenbar in einem verti- 

 kalen Ofen, d. h. einem Schachtofen befinden, auf dessen Boden 

 Raum zur Aufnahme des entstehenden Roheisens und der Schlacke 



7) Die Zusammensetzung der Schlacken, welche sich beim Schmelzprozess am 

 vortheilhaftesten erweist, ist in den meisten Fällen annähernd folgende: 50 bis 60 pCt. 

 SiO 2 , 20 bis 25 pCt. APO 3 , das übrige - MgO, CaO, MnO, FeO. Nach Bode- 

 mann enthält die am leichtesten schmelzbare Schlacke Al 2 3 .4Ca0.7Si0 2 . Die 

 Schmelztemperatur ändert sich bei gleichbleibendem Verhältniss der Sauerstoff- 

 mengen der Basen und der Kieselerde, wenn sich der Gehalt an Magnesia und 

 Kalk und insbesondere an Alkalien, sowie der Gehalt an Thonerde ändert : mit zu- 

 nehmender Menge der ersteren nimmt die Schmelzbarkeit zu, dagegen nimmt sie 

 mit steigendem Gehalt an Thonerde ab. Die Schlacken von der Zusammensetzung 

 ROSiO 2 sind leicht schmelzbar, haben ein glasiges Aussehen und kommen häufig 

 vor. Basische Schlacken nähern sich der Zusammensetzung (R0) 2 Si0 2 . Wenn also 

 der Gehalt des Erzes an Beimengungen und deren Zusammensetzung bekannt sind, 

 so lässt sich auch die Qualität und Quantität des Zuschlags bestimmen, der zu 

 einer leichten Schlackenbildung erforderlich ist. Beim Ausschmelzen des Roheisens 

 kommt noch in Betracht, dass die in den Schlacken und Zuschlägen enthaltene 

 Kieselerde auch mit den Oxyden des Eisens Schlacke bilden kann. Damit möglichst 

 wenig Eisen in die Schlacke übergehe, ist es daher nothwendig, dass das Eisen 

 bei einer niedrigeren Temperatur reduzirt werde, als die der beginnenden Schlacken- 

 bildung (etwa 1000°). Dies wird denn auch dadurch erreicht, dass man das Eisen 

 nicht durch die Kohle selbst, sondern durch Kohlenoxyd reduzirt. Hieraus erklärt 

 sich auch, dass nach der Beschaffenheit der Schlacken sich der ganze Hochofen- 

 prozess verfolgen lässt. 



